648 



Olivin durch Behandeln mit Alkalisilicat-Lösung in dasselbe Silicat 

 Mg SiC>2 2 H2O, No. 37, welches aus dem Wollastonit dargestellt 

 wurde, sich überführen lässt. 



Es mag hier noch folgende Bemerkung über die Augit- 

 (Hornblende) Constitution gestattet sein. Ueber die Rolle des 

 Eisenoxyds in diesen Mineralen sind die Ansichten sehr getheilt; 

 bald soll es als Oxyd, bald als basisches Silicat RO Fe203 Si02, 

 bald als 4 basisches Silicat 3 RO, Fe203 3 Si02 vorhanden sein, 

 was alles möglich ist. Es könnte unter Umständen aber auch 

 die Verbindung FeO Fe02 vorhanden sein, die mit Eisenoxyd bloss 

 metamer, als eine salzartige Verbindung wie FeO Si02 zu deuten 

 wäre; für sich unbeständig könnte sie. mit gleichconstituirten 

 Silicaten vereint, beständig sein.. Die Annahme ist natürlich eine 

 rein hypothetische, so lange ein Oxyd Fe02 mit den Eigen- 

 schaften einer Säure nicht bekannt ist. aber als Fingerzeig für 

 die Möglichkeit darf der, wenigstens schematisch gleich zusam- 

 mengesetzte Pyrit angeführt werden. Auch auf das M11O2, wel- 

 ches als Manganhyperoxyd-Hydrat (M11O2 H2O?) die Eigenschaften 

 einer schwachen Säure zeigt, darf vielleicht hingewiesen werden. 



VII. Mit dem Titanit von Schwarzenstein, No. 39, wurden 

 folgende Versuche angestellt: 174 Stunden bei 200° — 210° 

 mit einer Mg SO4 - Lösung behandelt, hatte er CaO gegen MgO 

 und H2O ausgetauscht. Die Analyse No. 40 bezieht sich auf 

 ein Gemenge von unverändertem Titanit und dem Umwandlungs- 

 product. Berechnet man zu der CaO-Menge (9,25 pCt.) die dem 

 Titanit entsprechenden Mengen Si02 ; Ti02, H2O. bringt sie in 

 Abzug und berechnet den Rest auf 100. so erhält man die 

 unter No. 40 a angegebenen Zahlen für die Zusammensetzung des 

 Umwandlungsproducts. Der bei der Umwandlung abgeschiedene 

 Gyps wurde durch NaCl-Lösung ausgezogen. 





No. 39. 



No. 40. 



No. 40a. 



H 2 . . . 



, . 0,59 



6.77 



10,15 



TiOs 1 ) . 



. . 40,75 



43,67 



45,25 



Si0 2 . . 



. . 32,47 



30.10 



28,82 



CaO . . 



. . 26,19 



9,25 





MgO . . 





10.21 



15,78 





100 



100 



100 



Wurde Titanit 174 Stunden bei 210° mit Na 2 C0 3 -Lösung 

 (20 pCt.) behandelt , so erfolgte so gut wie gar keine Verände- 



Eisenoxydhaltig. 



